補強のための肉盛溶接の初パス溶接容易にするために、溶接補助剤を利用してよい物とする。予熱は本溶接の条件と同一を原則とする。施工上の留意事項(1)溶接のスタート及びエンド溶接のスタートは、ステップバック法によりスタート部の痕跡を母材上に残さないように処理する。エンドは、本溶接で行ってる方法と同様にクレーター処理を確実に行い、収縮孔を母材上に残さないように処理する。運行はビードの垂れ下がりを避けるため、スレートビードを原則とする。食違いが大きく肉盛溶接量が多い場合、連続的に溶接を進めると、溶接部の温度が高くなってビードが垂れ下がり傾向になるので、パス間の時間を適宜長く取るなど垂れ下がりの防止に留意する。0より小さい場合は、溶接は本溶接のビード上から逐次情報に向かって所定の範囲まで積層を進める。0より大きい場合は下柱の所定の補強範囲の最下点位置からスタートするが、垂れ下がりを防止するために、溶接補助剤を用いてもよい。(図)ただし、溶接補助剤に平鋼を用いる場合は、そのまま本体に残しても良いことにするが、取り付けのための溶接は肉盛溶接側に行い、柱表面に残存させてはならない物とする。固形のフラックスバーを用いる場合は、除去後にビードの不整形仕上げを行うものとする。肉盛溶接は、下柱の所定の補強範囲の最下点位置からスタートするが、垂れ下がりを防止するために、溶接補助剤を用いても良い。(図)ただし、溶接補助剤に平鋼を用いる場合は、そのまま本体に残しても良いことにするが、取り付けのための溶接は肉盛溶接側に行い、柱表面に残存させてはならないものとする。固形のフラックスバーを用いる場合は、除去後にビードの不整形仕上げを行うものとする。下柱の頂部と上柱の下部は、同一のコラムから合取りすることが望ましい。同一のコラムであっても、下柱の頂部と上柱の下部は長さが異なるため、残留歪の解放量が異なることもあるので、必ずしも整合するとは限らないが、別ロットの組み合わせよりは、ベターであるといえる。場合は、他のタイプの柱と異なり、自社で柱断面寸法の精度管理をコントロールすることが出来る。したがって、先に述べたとおり、上柱を出張らせないように、下柱の頂部の断面寸法を1〜2mmプラス管理で製作するのが良いと言える。////////////////////////-->アンダーカットアンダーカットの補修方法この方法は、強弩が490N/mm2級以下の鋼材からなる柱-柱継手のアンダーカットの補修に適用する。建設省告示1464号の規定値を越えるアンダーカットの補修方法については、当事者自らにおいて協議して決定する場合を除いて、次の補修方法による。建設省告示第1464号:0.3mmを越えるアンダーカットは、存在してはならない。アンダーカット部分の長さの総和が溶接部分全体の長さの10%以下であり、かつ、その断面が鋭角的でない場合にあっては、アンダーカットの深さを1mm以下とすることが出来る。補修方法(1):アンダーカット部をグラインダーにより除去し、なめらかに仕上げる方法この方法はアンダーカット部の深さが0.05tかつ1mm以下の場合に適用する。補修方法(2):溶接による方法この方法はアンダーカットの深さが0.05t若しくは1mmを越える場合に適応する。この場合の溶接加工方法は以下による。CO2半自動溶接法による場合は、YGW11とする。被覆アース溶接法による場合は、D4316又はD5016とする。CO2半自動溶接法で補修する場合、本溶接でYGW18を使用したものであっても、YGW11を使用することにした。アンダーカットは、アークガウジングによって除去する。除去した後、補修溶接は2パス以上で行う。アークガウジング及び補修溶接の長さはアンダーカットの長さに左右各10mm以上加えた長さで、かつ50mm以上とする。